565 



Zerlegbarkeit durch Säure '). Natürlich ist diese Hypothese 

 so unbestimmt, wie die heutige Vorstellung von der Atom- 

 bindung überhaupt, soll die Hypothese aber auch nur statthaft 

 sein, so müssen sich aus Feldspäthen durch einfache Substi- 

 tutionen Zeolithe herstellen lassen , anderenfalls ist die Hypo- 

 these fallen zu lassen. Es wurden nun mit dem Labrador von 

 Helsingfors in Fililand folgende Versuche angestellt. 



No. 9. Labrador 395 Stunden bei 210—215° erhitzt mit 

 einer Lösung, die 18 pCt. K 2 C0 3 enthielt und ausserdem mit 

 KCl gesättigt war; es ging etwas Si0 2 in Lösung, der abge- 

 schiedene CaC0 3 wurde hier, wie in allen folgenden Versuchen, 

 nach dem früheren Verfahren (1883, p. 571) durch NH 4 C1 

 getrennt. Das neu gebildete Product zeigte schlecht ausgebil- 

 dete Säulen, die meist zu Garben und Stengeln vereinigt sind. 



No. 9 a. No. 9 20 Tage mit NaCl-Lösung bei 100° be- 

 handelt. Das Silicat No. 9 hat dieselbe Zusammensetzung wie 

 die früher (1885, p. 979 u. 987) aus Herschelit und Phillipsit 

 erhaltenen Kali - Substitutionsproducte , und wie diese wird es 

 auch in denselben Analcim und Leucit umgewandelt. 



No. 9b. In Würfeln ausgebildeter Analcim, dem spär- 

 liche Säulen beigemengt waren ; derselbe wurde erhalten durch 

 100 stündige Digestion von No. 9 a bei 200 — 210° mit einer 

 Lösung, die 5 pCt. Na 2 C0 3 und 15 pCt. NaCl enthielt. In 

 der Folge soll die Anwendung des eben beschriebenen Verfah- 

 rens mit dem Ausdruck „analcimisirt" bezeichnet werden, wobei 

 die Stundenzahl, während welcher die Analcimisirung dauerte, 

 in Klammern beigefügt wird. 



No. 9c. Leucit , erhalten durch 100 stündige Digestion 

 von No. 9 b bei 210° mit KCl-Lösung; durch secundäre Wir- 

 kung des heissen Wassers ist etwas Kali vom Silicat abge- 

 spalten, überhaupt werden basische, durch HCl rasch zerleg- 

 bare Kali-Silicate durch H 2 mehr angegriffen, als die ent- 

 sprechenden Na-Verbindungen. 



In der Absicht, den Labrador unmittelbar in einen Anal- 

 cim überzuführen , wurde ersterer 324 Stunden bei 215° mit 

 einer Na 2 C0 3 - Lösung von 15 pCt. behandelt, No. 10; der 

 Vorgang verläuft nicht glatt; unter geringem Si0 2 -Austritt 

 hatten sich, neben vorwiegenden Körnern, feine Cancrinitsäulen 

 gebildet. Auf diese Neigung basischer Analcime bei Na 2 C0 3 - 



1 ) Ein ähnlicher Fall : Kaolin-artige Silicate (A1 2 3 : Si0 2 = 1: 2), die 

 reicher an Krystallwasser sind als Kaolin, müssen durch Säuren rascher 

 zerlegbar sein als letzterer; in der That wird Halloysit durch HCl 

 leicht zerlegt: auch das EL>0 - reiche Kaolin -artige Zersetzungsproduct 

 des Phonolits von Aussig " (1883, p 559, No. 3C) ist durch HCl 

 zersetzbar. 



